이어서 , 각 샘플 을 , 에탄올 로 닦 은 유리판 ( 코닝 사 제조 ) 의 표면 에 점착제 층 이 유리판 에 접하 도록 접합 하 여 , 오토클레이브 처리 ( 50 ℃, 0 . 5 MPa , 20 분 ) 를 행했 다 . 오토클레이브 처리 한 샘플 을 , 85 ℃ 의 오븐 내 에 100 시간 정치 하 고 , 이어서 23 ℃ 55 % RH 의 환경 하 에 1 시간 정치 했 다 . 그 후 , 고저 항 율계 ( Hiresta - UP , 미쓰 비시 카가 쿠사 제조 ) 의 전극 부를 각 샘플 의 점착제 층 의 표면 에 접촉 시켜 , 인가 전압 100 V , 인가 시간 30 초 의 조건 으로 저항 치 ( 「 저항 율 R 2 」 라고 한다 ) 를 측정 했 다 .